— 170 - 
mano de las sustancias estranas lo siguiente: 
zinc 
64. 
82 
hierro 
0 . 
20 
cobre 
0 . 
30 
azufre 
33. 
52 
criadero 
1 . 
50 
Una otra muestra del rnismo mineral, muestra mas pura i mas rica en cobre, ha 
sido analizada por don Joaqnin Villarino i donOlegario Olivares. Esta muestra te- 
nia tambien lustre semimetalico, color negro algo azulado i en partes tornasoleado, 
contextura hojosa de hojas pequenas que en parte tiran a producir estructura 
granuda. Despues de haber librado el mineral de las partes verdosas por medio 
del acido acetico, se le sometio a la accion del acido muriatico pure, caliente; i por 
medio de este acido se dividio en dos partes: la una se disolvio con facilidad » 
exhalando hidrojeno sulfurado i la otra quedo en el residuo con un pequeno de- 
pbsito de azufre que provenia de la primers. 
Hecho el analisis de cada una de estas dos partes por separado, se obtuvo 
para la composicion de elias el resultado siguiente: 
C cobre 
Parte atacable. 
hierro 
( zinc 
i cobre 
? hierro 
Parte inalacable 
if zinc 
Azufre de todo el mineral 
7. 
1 . 
43. 
3. 
1 . 
ipara la composicion del mineral total 
99. 7 
cobie 
10 . 
40 
hierro 
2. 
40 
zinc 
52. 
90 
azufre 
35. 
20 
99. 70 
En fin, la misma espccie mineral, pero mezclacla con cobre metalico i oxidulo de 
cobre, con un criadero arcilloso bianco, lia sido analizada por donFrancisco de P. 
Peres i en cstc caso la dificultad consistia en no poder separar la parte sulfurada del 
minsral de la parte meta-lica i oxijenada. Se trato de efectuar esta separacion me- 
canicamentc, recojiendo hojillas de bienda paras con menos cobre posiblei se ha 
lieclio el analisis delerrninando la proporcion de todos loselementos que entran 
en la composicion del mineral. En seguida se ha calculado por la cantidad de 
azufre que conlenia, i las cantidaues de zinc i de hierro halladas en este analisis: 
cuanta suRuro de zinc i cuanto sulfuno de hierro liabia; debiendo precisamcnte 
cl sobrante de azufre pertenecer al sulfuro de cobre, mezclado o combinado con 
los antcriorcs. De este modo, don Francisco Perez ha determinado primero la 
composicion de la bienda del modo siguiente: 
zinc 33. 06 
hierro 2. 03 
cobre 31. 93 
azufre 24. 18 
criadero 5. 27 
97. 03 
